— 801 — 



Ho compiuto nuove ricerche sul molibdato potassico impiegando, come 

 nelle precedenti, il sale proveniente da Kahlbaum, esente di solfato (al- 

 l'analisi Mo0 3 60.36 °/o ; cale. 60.43%). Il punto di solidificazione risultò 

 a 928°. 



Per raffreddamento della massa fusa e solidificata potei notare solo un 

 rallentamento verso 475-455°: anche nel riscaldamento si notò una variazione 

 termica alla stessa temperatura. 



Secondo van Klooster intorno a questa temperatura si avrebbero due 

 trasformazioni, a 479° con debole sviluppo di calore, a 454° con sviluppo 

 di calore più forte. 



Anche queste ultime mie ricerche mostrerebbero invece che si tratti 

 di una trasformazione unica che avviene con piccolo sviluppo di calore, e si 

 nota entro un certo intervallo di temperatura. La trasformazione avviene 

 dapprima nelle parti esterne della massa e si fa sentire nelle parti interne 

 con piccolissimo rallentamento nelle variazioni di temperatura, che continua 

 per un breve intervallo e si accentua leggermente quando la trasformazione 

 avviene nella parte interna della massa: per ciò come temperatura di tra- 

 sformazione reale va presa questa ultima temperatura; la temperatura reale 

 di trasformazione è forse un po' infeiiore a quella data precedentemente cioè 

 a circa 460°, ma credo sia da escludere una doppia trasformazione e l'esi- 

 stenza di due punti di trasformazione distinti. 



L'altra trasformazione osservata da van Klooster a 327°, come ho notato, 

 non si osserva nel raffreddamento fino a 200°. Si nota però che se si porta 

 la massa a temperatura ordinaria, questa assume un aspetto assai diverso e 

 da compatta diviene granulosa. Se si versa la massa fusa in una capsula 

 di platino in modo da avere uno strato dello spessore di 2-3 millimetri, si 

 vede che a una temperatura piuttosto bassa la massa solida compatta co- 

 minciando dai bordi si polverizza, a tratti, con una certa violenza. 



Ho seguito perciò il raffreddamento della massa al di sotto di 200°: 

 è possibile allora osservare la trasformazione accennata che avviene con no- 

 tevole sviluppo di calore: il sale che si trova in stato instabile subisce di 

 tratto in tratto la trasformazione, e nella massa si hanno corrispondentemente 

 tanti sviluppi di calore che portano a rallentamenti nel raffreddamento e 

 addirittura a ripetuti innalzamenti di temperatura. 



Credo interessante riprodurre la curva di raffreddamento del molibdato 

 potassico quale risulta in questo intervallo di temperatura, costruita in base 

 alle temperature date dal termoelemente e lette sul galvanometro di 10 in 

 10 secondi nel raffreddamento della massa fusa (15 gr.). 



Riscaldando la massa dopo che è avvenuta la trasformazione tanto se 

 la massa fu portata a temperatura ambiente, come se fu raffreddata solo a 

 120°, si osserva una sola trasformazione a 322-326°. 



